﻿114 



Herrn Lissenko 5 überzeugt haben, weder Graphitsäure nochBRODY'- 

 schen Graphit gibt, sondern sich wie amorphe Kohle verhält. 



Was den Wassergehalt anbetrifft, so haben wir oben ge- 

 sehen, dass er in der glänzenden Varietät constant ist und 7,76 % 

 beträgt; aus den Analysen der uns bekannten Anthracite aber 

 ersehen wir, dass ihr Wassergehalt 6,6% mCü t übersteigt und 

 in der Regel bedeutend geringer ist. 



Die Vergleichung der physikalischen Eigenschaften unserer 

 Kohle mit denen des Anthracits und Graphits zeigt gleichfalls, 

 dass sie bedeutend von den andern Varietäten sowohl des amorphen 

 als auch des kry stall isirten Kohlenstoffs sich unterscheidet. Für 

 die Anthracite geben zahlreiche Gelehrte wie Senft, Blum, Ram- 

 melsberg, Zirkel, Dana u. a. die Härte 2 — 2,5 an; was unsere 

 glänzende Kohle anbetrifft, so haben zahlreiche Bestimmungen 

 ergeben, dass sie, wie oben erwähnt, isländischen Späth sehr stark 

 ritzt, vom Flussspath dagegen sehr schwach angegriffen wird, 

 dass ihre Härte somit dem Werthe 3,5—4 entspricht, also die 

 Härte der Anthracite übertrifft. Für die Härte des Graphits gilt 

 gewöhnlich der Werth 1—2, also eine bedeutend niedrigere Härte, 

 als unsere Kohle besitzt. 



Ihr spec. Gewicht beträgt nach mehreren Bestimmungen im 

 frischen Zustande 1,84, nach dem Trocknen 1,98. Das sp. Gew. 

 des Anthracits schwankt nach den oben angeführten Untersuchun- 

 gen zwischen 1,4 und 1,7; fasst man aber die Beziehung in's Auge, 

 welche zwischen dem spec. Gew. und der chemischen Zusammen- 

 setzung stattfindet, so erkennt man, dass wohl die bei Weitem 

 meisten Anthracite ein viel niedrigeres sp. Gew. haben. So gibt 

 Johnson für 13 Anthracitvarietäten das sp. Gew. 1,323 — 1,61 

 bei 4,41 — 16,54°/ 0 Aschebestandtheilen an. Letzteres sp. Gew. 

 entspricht wahrscheinlich den an Asche reichen Varietäten, da 

 ein solcher Betrag von Asche wie 16% in hohem Grade auf die 

 Höhe des sp. Gew. Einfluss haben muss. Nehmen wir an, dass 

 irgend ein reiner Körper (wie z. B. unsere glänzende Kohle) das 

 sp. Gew. 1,840 hat und dass in seinen Varietäten die Asche das 

 sp. Gew. 2,6 hat, so lässt sich durch eine Gleichung leicht be- 

 rechnen, in wie weit eine bestimmte Beimengung von Asche auf 

 die Veränderung des sp. Gew. Einfluss hat. Es ergibt sich, dass 



5 Abhandlungen der Mineralogischen Gesellschaft. 2. Serie, 1879, S.255. 



